SÉANCE DU 27 OCTOBRE I<)C2. 683 



» Le filament conserve les sinuosités ou plutôt les inégalités dues à son origine ; 

 sous Taclion de faibles poids, il subit d'abord un allongenoent de redressement qui 

 peut atteindre j-^ de sa longueur et devient complet pour des poids de is à is,5. 



» Sous l'action de poids supérieurs, le filament subit un véritable allongement élas- 

 tique, mais avec toutes les particularités provenant de sa viscosité et de son hygro- 

 scopicité, 



.» On peut remédier à ces inconvénients en laissant le fil pendant i ou 2 jours sous 

 traction de quelques grammes; on l'humecte alors avec un peu d'eau distillée sur du 

 coton ; puis on le repasse en le faisant glisser sur un morceau de fil de laiton poli et 

 cliaulîe à ioo°-i20''. Enfin, on le passe sur un morceau de coton imbibé de vernis 

 gomme laque. On diminue ainsi la viscosité et l'hygroscopicilé du fil. 



» Mais, avant comme après ce traitement, le filament simple ne possède aucune 

 élasticité de torsion. Un système qui lui est suspendu reste en équilibre visqueux 

 dans un angle de près de 3o°. 11 semble que cette région d'indiiTérence diminue quand 

 les poids attachés augmentent. 



» 2° Fil naturel double. — Le fil double du cocon peut supporter 8s et même los 

 pour certaines variétés de ver à soie. 



» Ce fil présente à la traction les mêmes particularités que le fil simple. Il prend 

 deux sortes d'allongements, l'un de redressement, l'autre à allure élastique, beaucoup 

 plus faible que le premier. Des allongements brusques décollent partiellement les 

 filaments, et l'allongement de redressement devient ainsi plus fort. 



» Au point de vue de la torsion, les propriétés sont ici plus compliquées. Tant que 

 le poids supporté n'est pas suffisant pour redresser le fil, c'est-à-dire tant que ce 

 poids est inférieur à environ 2S, on constate les propriétés visqueuses de la soie, 

 avec un équilibre indifférent dans un angle de 20° à So". 



» Pour des poids supérieurs, le fil se comporte, non plus comme un unifilaire 

 visqueux, mais comme un véritable bifilaire. Il peut alors offrir un couple de torsion 

 assez élevé, du même ordre que celui d'un fil d'argent de même diamètre et de même 

 longueur. 



» Le calcul montre, en effet, qu'un bifilaire, dont chaque brin serait dépourvu 

 d'élasticité de torsion propre, qui aurait 10'^™ de longueur et ~ de millimètre d'écar- 

 tement entre ses deux brins(dimensions qui correspondent à celles du fil de cocon), 

 offrirait, pour un poids de 8s et une torsion de i radian, un couple W égal à 



W = 26 X 10-* erg. 



» Si, expérimentant avec ce fil considéré comme unifilaire, on calculait, à partir 

 de cette valeur W supposée observée, le coefficient ■; de Coulomb pour la soie, on 

 trouverait 



Y = 16 X 10*. 



» Ce nombre, du même ordre que celui relatif à l'argent, serait beaucoup trop 

 considérable pour la soie, et sa valeur varierait, du reste, avec les poids employés 

 pour l'expérience. 



» D'ailleurs, même lorsqu'il fonctionne comme bifilaire, le fil de cocon ne donne 

 pas de zéro bien net aux systèmes qu'il supporte; ceci est dû, probablement, aux 

 variations que chaque torsion fait subir au collage dos deux filaments. 



